Autres impuretés : chacune < 0,02 % (m/m)
1.3. Cu-OF
Désignation
Groupes de produits métalliques
      

     pour lesquels l'alliage peut être utilisé
Cu-OF ou CW008A
B, C et D
Constituants [% (m/m)] :
Cuivre
≥ 99,95 %
Autres impuretés : chacune < 0,02 % (m/m)
1.4. Cu-PHC
Désignation
Groupes de produits métalliques
      

     pour lesquels l'alliage peut être utilisé
Cu-PHC ou CW020A
B, C et D
Constituants [% (m/m)] :
Cuivre
Phosphore
≥ 99,95 %
0,001 % - 0,006 %
Autres impuretés : chacune < 0,02 % (m/m)
1.5. Cu-HCP
Désignation
Groupes de produits métalliques
      

     pour lesquels l'alliage peut être utilisé
Cu-HCP ou CW021A
B, C et D
Constituants [% (m/m)] :
Cuivre
Phosphore
≥ 99,95 %
0,002 % - 0,007 %
Autres impuretés : chacune < 0,02 % (m/m)
1.6. Cu-DLP
Désignation
Groupes de produits métalliques
      

     pour lesquels l'alliage peut être utilisé
Cu-DLP ou CW023A
B, C et D
Constituants [% (m/m)] :
Cuivre
Phosphore
≥ 99,90 %
0,005 % - 0,013 %
Autres impuretés : chacune < 0,02 % (m/m)
III. - Acier et fonte
1. Acier galvanisé
Désignation
Groupes de produits métalliques
      

     pour lesquels l'alliage peut être utilisé
Acier galvanisé
A, B, C et D
Constituants du revêtement de zinc [% (m/m)] :
Zinc
≥ 99,5 %
Impuretés du revêtement de zinc [% (m/m)] :
Arsenic
Bismuth
Cadmium
Chrome
Plomb
Antimoine
≤ 0,02 %
≤ 0,01 %
≤ 0,01 %
≤ 0,02 %
≤ 0,05 %
≤ 0,01 %
Autres impuretés : chacune < 0,02 % (m/m)
2. Acier au carbone
Les produits métalliques en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine ne doivent pas en altérer la qualité. Les aciers au carbone figurant dans les normes NF EN 10025 : 2005, NF EN 10213 : 2016 et NF EN 10222 : 2017 et respectant les critères de composition des tableaux ci-dessous sont réputés satisfaire à cette exigence.
Désignation
Groupes de produits métalliques
      

     pour lesquels l'alliage peut être utilisé
Acier au carbone selon les normes
EN 10025 / EN 10213 / EN 10222
C2 et D
Constituants [% (m/m)] :
Fer
Carbone
Chrome
Molybdène
Manganèse
Nickel
Reliquat
0,02 - 0,25 %
0,02 - 0,30 %
0,02 - 0,12%
0,02 - 1,65 %
0,02 - 0,50 %
Impuretés [% (m/m)] :
Aluminium
Cuivre
Niobium
Phosphore
Soufre
Silicium
Titane
Vanadium
≤ 0,05 %
≤ 0,55 %
≤ 0,05 %
≤ 0,03 %
≤ 0,03 %
≤ 0,6 %
≤ 0,05 %
≤ 0,12 %
Autres impuretés : chacune < 0,02 % (m/m)
3. Fonte
Les produits métalliques en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine ne doivent pas en altérer la qualité. Les fontes figurant dans les normes NF EN 1561 : 2011 et NF EN 1563 : 2012 et respectant les critères de composition des tableaux ci-dessous sont réputés satisfaire à cette exigence.
Désignation
Groupes de produits métalliques
      

     pour lesquels l'alliage peut être utilisé
Fonte selon les normes
EN 1561 / EN 1563
C2 et D
Constituants [% (m/m)] :
Fer
Carbone
Cuivre
Chrome
Molybdène
Manganèse
Nickel
Silicium
Reliquat
0,02 - 4,0 %
0,02 - 1,0 %
0,02 - 1,0 %
0,02 - 1,0 %
0,02 - 1,0 %
0,02 - 1,0 % (2) (1)
1,5 - 3,5 %
Impuretés [% (m/m)] :
Arsenic
Magnésium
Phosphore
Soufre
Etain
Vanadium
≤ 0,05 %
≤ 0,1 %
≤ 0,15 %
≤ 0,1 %
≤ 0,1 %
≤ 0,1 %
Autres impuretés : chacune < 0,02 % (m/m)
4. Acier inoxydable
Les produits métalliques en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine ne doivent pas en altérer la qualité. Les aciers inoxydables figurant dans la norme NF EN 10088 (partie 1) : 2014 sont réputés satisfaire à cette exigence pour tous les groupes de produits métalliques (A, B, C et D).
IV. - Revêtements métalliques des produits en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine
1. Revêtements en étain
Les dispositions sont fixées par l'arrêté du 18 janvier 2018 susvisé.
2. Revêtements de nickel et de chrome
Les revêtements électrolytiques de chrome sont autorisés pour les produits métalliques du groupe B, quelle que soit la nature du produit métallique sur lequel ils sont déposés.
Les revêtements électrolytiques et chimiques de nickel, non recouverts, sont autorisés pour les produits métalliques du groupe B sous réserve que la surface nickelée placée au contact de l'eau destinée à la consommation humaine ne dépasse pas 20 % de la surface totale au contact de l'eau. Cette restriction ne s'applique pas au cas particulier d'un revêtement chimique de nickel déposé sur des pommeaux de douche et des douchettes en plastique afin de permettre le chromage électrolytique.
V. - Matériaux passifs
1. NiCr7030
Désignation
Groupes de produits métalliques pour lesquels l'alliage peut être utilisé
NiCr7030
B, C et D
Constituants [% (m/m)] :
Nickel
Chrome
Silicium
≥ 60,0 %
29,0 - 32,0 %
0,50 - 2,0 %
Impuretés [% (m/m)] :
Aluminium
Carbone
Cobalt
Cuivre
Fer
Manganèse
Phosphore
Soufre
≤ 0,30 %
≤ 0,10 %
≤ 1,5 %
≤ 0,50 %
≤ 5,0 %
≤ 1,00 %
≤ 0,020 %
≤ 0,015 %
Autres impuretés : chacune < 0,02 % (m/m)
2. Ni55Ti45
Désignation
Groupes de produits métalliques
      

     pour lesquels l'alliage peut être utilisé
Ni55Ti45
C et D
Constituants [% (m/m)] :
Nickel
Titane
≥ 54,0 % - 56,0 %
Reliquat
Autres impuretés : chacune < 0,02 % (m/m)
3. Produits métalliques du groupe D
Tout matériau métallique passif peut être utilisé pour les produits métalliques du groupe D.